Liesiscn und E. Korrene: Kristallisationsvorgänge in binären Systemen usw. 195 
zeitigem Impfen erfolgte nach einer geringen Unterkühlung von 3—4° 
die Kristallisation schon bei 275° (Kurve Ill). Dieser Wert entspricht 
dem durch einen Knick angezeigten Beginn der Kristallisation in dem 
Versuche II. Er findet sich überdies sehr deutlich ausgeprägt in den 
Erhitzungskurven V und VI. Ähnlich verhält sich Zinnchlorür (Fig. 3). 
Zinnchlorür. Abkühlungskurven I, II. Erhitzungskurve III. 
Zwischen Zimmertemperatur und Schmelztemperatur erfährt nur 
Bariumchlorid eine umkehrbare Zustandsänderung: durch Erhitzung 
dieses Stoffes erfolgt bei etwa 925° eine Umwandlung der monoklinen 
«-Modifikation in die reguläre, bei etwa 962° schmelzende -Modifi- 
kation (3, 5, 6). 
ll. 
Tab. ı gewährt eine Übersicht der binären Systeme, in denen 
weder Verbindungen noch Mischkristalle auftreten. Die primär 
ausgeschiedenen Komponenten bilden in der Regel Gitterkristalle. Das 
Eutektikum besitzt in den Systemen Lithiumchlorid-Kaliumchlorid und 
Natriumchlorid-Caleiumchlorid eine feinkörnige Struktur. In allen übri- 
gen Fällen wurde im Dünnschliff eine fächerförmige Ausbreitung des 
Gemenges der beiden Komponenten beobachtet. 
Bemerkenswert sind die Grundmassen der fünf zuletzt ange- 
führten Systeme aus Chlornatrium und einem Doppelsalz von Chlor- 
kalium mit einem Chlorid eines zweiwertigen Metalls. Wie aus Tab. ı 
hervorgeht, haben diese Doppelsalze (Komponente B) stets eine nie- 
drigere Kristallisationstemperatur als Chlornatrium (Komponente A), 
so daß die eutektischen Gemenge mehr Doppelsalz als Chlornatrium 
enthalten. In Schmelzen, die noch reicher an Doppelsalz sind und 
daher Kristalle dieses Salzes primär ausscheiden, hat die darauffol- 
gende Kristallisation der Grundmasse in der Weise stattgefunden, daß 
stabartige Individuen des Doppelsalzes, die im Dünnschliff an ihrer 
optischen Anisotropie leicht zu erkennen sind, von den Einsprenglin- 
